— 124 — 
Muestra No. 2. 
Procedencia: 
Afloramiento del filón “San Luis”. 
Tampoco he encontrado en esta muestra metales nobles; y, como 
la anterior, es un mineral completamente nocivo para la cianuración, 
pues su constitución se caracteriza por la existencia de una chalco- 
pirita en activa descomposición que dá lugar a una concentración 
in situ de especies sulfuradas más ricas en cobre, bajo forma de co- 
vellita; especie esta última que subsecuentemente es transformada en 
bornita (Microf. 7) por reacciones químicas con las aguas descen- 
dentes cargadas de sulfato ferroso que proceden tanto de la descom- 
posición de la misma chalcopirita, situada en nivel inmediatamente 
superior como de las piritas de fierro cuya alteración ha dejado un 
residuo de Limonita el cual por mayor oxidación es convertido en 
Ocre Rojo, que se encuentra en abundancia. 
Parte de la Chalcopirita y de la Bornita al oxidarse dan origen 
a minerales sulfatados y carbonatados, que constituyen las impreg- 
naciones secundarias de color verdoso que tiñien superficialmente la 
muestra. 
Muestra No. 3. 
Procedencia: 
Afloramiento del filón principal en la Sección Sur cerca de Ma- 
rarrancho. 
La muestra pertenece al relleno correspondiente al segundo perío- 
do de mineralización. Tiene los mismos caracteres generales que las 
números 1 y 2, de San Andrés y San Luis, respectivamente. En con- 
secuencia permite suponer que el filón San Luis tiene este elemento 
de común con la veta principal, si no es que en su totalidad ha sido 
mineralizado únicamente por los sulfuros de la segunda época. 
La mineralización se ofrece maciza y sin afectar estructura espe- 
cial digna de mención. Está constituída principalmente por chalcopi- 
rita y blenda. La chalcopirita se manifiesta por partes epigenizadas 
en covelita y chalcosita, mientras que la blenda no presenta signos de 
alteración. Como las otras muestras a que me he referido tampoco 
he encontrado en ésta especies nobles, 
